( i4M ) 



viron 20 degrés), puis à la température qui fait prendre à l'acier la teinte 

 bleue (environ 3oo degrés); j'ai trouvé successivement : 



A 20 di'grés. A 3oo degrés. 



Avnnt tout chauffage '.'.f , i » 



Après un premier chauffage 4^-** ^° 



Après un deuxième chauffage 43)0 3i 



Après un troisième chauffage 4^>9 3i , i 



Après un quatrième cliauffage 4'>^ 2° '9 



» On voit d'une part que la différence entre les deux aimantations 

 obtenues à la suite des quatre chauffages est de 11,6, ce qui représente 

 environ 27 pour 100 de l'aimantation correspondant à la température 

 do Qo degrés. 



» Si, d'autre part, on compare l'aimantation inillHle {2'\,i) obtenue à 

 la température ordinaire à l'aimantation (42,5) qui a été trouvée à la 

 suite des quatre chauffages, on trouve que l'accroissement permanent de 

 l'aiuiantation est de i8,4, ce qui représente 7G pour 100 de l'aimantatiou 

 initiale. 



» Maintenant voici les résultats que j'ai obtenus dans une autre série 

 exécutée stn* un barreau d'Allevard ; co.i.me celui de la série précé- 

 dente, il avait été chauffé au rouge un grand nombre de fois et refroidi len- 

 tement. Ce baneau ayant été mis en expérience exactement de la même 

 manière que celui de Shettield, j'ai trouvé pour les valeurs successives de 

 l'aimantation : 



A 50 degrés. A 3oo degrés. 



Avant loiU cliautfiige 22,0 » 



Après un jjremîer chauffage 36, i 3?,, i 



Après lin deuxième chauffage 37, o 32,8 



Après un troisicuie cliauffage 3^ ,0 32,6 



» La différence entre les deux aimantations invariables qui correspon- 

 dent aux températines 20 et 3oo degrés est de /|,4, soit 1 1,8 potu- 100 de 

 l'aimantation obtenue à la temjiérature de 20 degrés. 



» La dilférencc entre raimaiitalion initiale correspondant à la tem|ié- 

 rature de 20 degrés et l'aimantation obtenue à la même lempératiue à la 

 suite de trois chauffages est de i5,soitG8 pour 100 de l'aimantation ini- 

 tiale. 



» Il ressort des résultats cpii précèdent que l'acier d'Allevard <'t l'acier 

 de Slicllk'ld sid)isseiit à peu près la même modification jjernuniciile lors- 

 qu'ils éprouve ni les mêmes alternatives de lemj)érature, mais que la modi- 



